l342 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



du sulfate d'hydroxylamiiie et est rigoureusement proportionnelle au 

 poids d'oxaiate ajouté. 



» Pratiqiiemenl, la liqueur à do ser étant neutre, c' est-à-dire ne colorant 

 en rose ni l' hélianthine, ni la phtaléine, on ajoutera un excès arbitraire , mais 

 suffisant, d' oxalale disodique et l'on versera le caméléon jusqu'à coloration 

 rose persistante. Le poids d' hydroxy lamine se déduira du volume de caméléon 

 à l'aide de la formule précédente . » 



MÉTALLURGIE. — Sur les procédés de fabrication des armes à l'époque 

 du bronze. Note de M. F. Ossioxd, ])résentée par M. Moissan. 



« M. le D*^ Capitan a eu l'obligeance de me donner un fragment d'épée 

 de l'époque du bronze, en vue de rechercher si un examen microscopique 

 pourrait fournir des renseignements sur les procédés primitifs de fabri- 

 cation. 



» Ce fragment était assez profondément oxydé. La teneur en étaln, indiquée par la 

 proportion d'eutectique, n'est pas éloignée de lo pour loo; le plomb, dosé au labora- 

 toire des Aciéries de Denain, atteint 3, 12 pour 100; le zinc n'est présent qu'à l'état de 

 traces. La faible proportion d'alliage dont on disposait ne permettait pas une analyse 

 chimique bien complète. 



» Une coupe parallèle au plat de l'épée, polie, puis frottée sur un drap saupoudré 

 d'alumine et imbibé d'eau ammoniacale, montre, en brun, les cristallites rectangulaires 

 connus, généralement considérés comme un dépôt de première consolidation, plus riche 

 en cuivM-e que la moyenne de l'alliage et restés reconnaissables, bien que l'étain se soit 

 ultérieurement réparti uniformément dans toute la masse de la solution solide. Ces 

 cristallites ont ici leurs axes pratiquement rectilignes et réguliers, ce qui ferait penser 

 tout d'abord que le bronze considéré est demeuré brut de coulée; mais sur une coupe 

 transversale, ces axes de cristallites s'incurvent et tendent à devenir parallèles entre 

 eux et aux surfaces à mesure que l'on se rapproche des tranchants. Il résulte de là que 

 les tranchants ont été obtenus par forgeage, le corroyage étant beaucoup plus accentué 

 sur les bords qu'au milieu de la lame. 



» Ou sait que le bronze possède, outre le réseau cristallitique primitif, un réseau 

 cristallin révélé, après attaque convenable, par des stries parallèles et rectilignes con- 

 stantes dans le domaine de chaque grain (H. Le Chatelier, Bulletin de la Société 

 d'Encouragement, avril 1896). Dans les échantillons industriels que j'ai eu l'occa- 

 sion d'étudier, ces deux réseaux, cristallitique et cristallin, sont concordants. Au con- 

 traire; dans l'épée antique, le réseau cristallin n'est plus défini par les stries ordi- 

 naires ; il est remplacé par des grains non striés, mais recoupés de macles relativement 

 épaisses. Ces grains niaclés, qui apparaissent quand on laisse agir pendant quelques 

 minutes uwq goutte d'ammoniaque déposée sur la coupe, n'ont pas plus de j-|f„ de mil- 



